— 753 — 



Il fotogramma 5 (tav. I) rappresenta con un po' più forte ingrandimento 

 (250 diam.) un punto della linea di separazione fra le due zone. Il pane di 

 ghisa presentava due sottili screpolature longitudinali, delle quali si vedono 

 sulla sezione le tracce, ingrossate dalla sfaldatura degli orli prodottasi du- 

 rante la levigazione della sezione stessa : tali screpolature erano tanto sottili 

 che non apparivano all'esterno del pane di ghisa. Ora, dalla fotografia ap- 

 pare evidente (e l'analisi micrografica lo ha — come or ora vedremo — 

 confermato) che raffinazione ha avuto luogo anche sulle superficie delle scre- 

 polature, dove i granuli di ossido ferrico non potevano giungere, con intensità 

 pari a quella con cui si è manifestata sulla superficie esterna del pezzo: 

 ciò che prova come anche in questo caso l'azione affinatrice dei gas abbia una 

 forte preponderanza su quella dell'ossido solido. 



Inoltre il Wiist aveva già osservato che alla superficie dei pezzi di 

 ghisa affinata si forma sempre uno strato sottile di ferrite pura, che egli con- 

 sidera come ferro proveniente dalla riduzione, per opera del carbonio della 

 ghisa dell'ossido ferrico adoperato come agente affinatore : ferro che, a causa 

 dell'elevata temperatura, sarebbe rimasto « saldato » sulla superficie della 

 ghisa. 



Ora, le nostre esperienze non confermano tale ipotesi. 



Infatti, lo strato di ferrite aumenta gradualmente col prolungarsi del 

 processo dell'affinazione, raggiungendo in molti punti — per la ghisa affinata 

 durante 192 ore, rappresentata dal fotogramma 6 (tav. I) — lo spessore di 

 3-4 mm. (come appare nella parte superiore e sui due lati del suddetto 

 fotogramma). Ora in questo caso, poiché l'orlo esterno della zona di ferrite 

 coincide ancora coll'orlo della sezione primitiva del pane di ghisa, mentre 

 l'orlo interno corrisponde in modo evidente ad un'area assai minore, è neces- 

 sario conchiudere che lo strato di ferrite non è costituito da materiale estraneo 

 « saldatosi » sulla superficie esterna della ghisa affinata, ma risulta dalla 

 completa decarburazione dello strato esteriore della ghisa stessa. A conferma 

 di ciò, riproduciamo nel fotogramma 3 (tav. I, ingrand. 50 diam.) la foto- 

 grafia di un punto dell'angolo a sinistra (in alto) della sezione del foto- 

 gramma 6 : nella fotografia» — presa in un punto della linea che separa 

 nettamente la zona di ferrite pura da quella di ferrite e perlite — appare 

 chiaramente che i grandi granuli di ferrite delle zona esterna non sono che 

 la continuazione di quelli intercalati alla perlite della zona sottostante; nè 

 possono, quindi, provenire da materiale estraneo saldatovi. E, infine, una 

 prova decisiva di quanto, affermiamo risulta dal fatto che lo strato di ferrite 

 pura si forma anche (ed in ugual misura) nelle zone adiacenti alle facce 

 delle sottili screpolature, dove l'ossido di ferro (che dovrebbe fornire la fer- 

 rite pura) non può giungere. Ciò appare già dal fotogramma 4 (tav. I), che 

 riproduce una fotografia presa, con un ingrandimento di 100 diam., presso 

 l'estremità interna della screpolatura che appare a sinistra del fotogr. 6. 



